Cr 및 Al 함량 을 변경 하 면서 , 아크 용해로 를 이용 하 여 Ni 합금 을 제조 하 였 다 . 이렇게 제작 한 Ni 합금 에 신선 을 수행 하 여 , 이 에 각각 1 . 3 ㎜ × 2 . 7 ㎜ 로 측정 되 는 직사각 형 단면 을 갖 는 상기 전극 베이스 금속 ( 10 ) 을 제조 하 였 다 . 상기 스파크 플러그 ( 1 ) 의 상술 한 바 의 제조 와 유사 하 게 , 각각 Pt - 20 질량 % Rh 합금 으로 형성 되 며 직경 이 0 . 7 ㎜ 이 고 높이 가 1 . 0 ㎜ 인 상기 귀금속 칩 ( 5 ) 을 레이저 조사 에 의하 여 각각 의 상기 전극 베이스 금속 ( 10 ) 에 결합 하 였 고 , 이 에 상기 귀금속 칩 ( 5 ) 이 결합 된 상기 접지 전극 ( 6 ) 을 제조 하 였 다 .